'loo OBSERVATIONS SUR LA PHYSIQUE, 



route fa circonfereiice ; en'cet etat il s'eft encore laiffe decouvrir , & 



mcnie uii pen fiUonner pac la lime. 



SEPTIEME EXPERIENCE. 



Pour varier ies proportions de I'alliage , j'ai fait une preparation 

 route pareille a celle de la precedente experience , a la referve qu'elle 

 contenoit un gros de plarine, & feuiemenr ^ gfos d'acicr : la vitri- 

 fication prefqu'entiere du creufet, ne m'a laifle a la premiere epreuve, 

 qu'une forte de dentelle inetallique mal rcunie , qui cependant etoic 

 un pen nnilealile j niais ayant repete I'operation avec tontes ies pre- 

 parations necelTaires pour prevenir tout accident, j'ai eu un tres-beau 

 bouton , pas tout-a-fiit arrondi , mais bien termine , de couleut 

 d'argent avec une foible apparence de cryftailifation , qui vue a la 

 loupe, n'avoit point de rapport avec celle qu'affefte ordinairement 

 le fer ; ce bouton pefoit 98 grains ^; il s'eft lailTe iimer & planer 

 aifement fous le marteau , & ne s'eft brife qu'apres plus de trente 

 coups tres-forts : j'en ai chaufFe un fragment , Sc j'ai reconnu qu'en 

 cet etat il fe forgeoit encore un pen ; je I'ai trempe rouge , & il n'y 

 a eu aucun cliangement fenfible dans fa durete. 



Quant au magnetifme , je n'ai pu obferver aucune difference en- 

 ire cet alliage & le precedent , I'un & I'autre ctant prefqu'aulli atti- 

 rables que le fer pur ; mais le fecond m'a paru refifter enrietement 

 a I'adion de I'eau- forte dans Ies parties meme decouvertes par la 

 lime , tandis que le premier s'eft iaiffe attaquer , quoique tres-foi- 

 blement , ce que j'ai verifie par I'addition de I'alkali Prufllen qui 

 m'a precipite une fecule bleue. 



Je ne vous ai point encore parle , Monfieur, de la denfite de ces 

 divers produits , parce que je me fuis propofe de reunir routes Ies 

 obfervations que j'ai faites a ce fujet , pour qu'il vous fut plus fa- 

 cile de faifir Ies differences vraiment etonnantes que prefente ieur 

 comparaifon. 



Je me fuis fervi d'une trcs bonne balance d'efTai , qui m'a donne 

 la pefanteur fpccifique de I'acier de relTort de pendule 7 , 7.60, & 

 celle de mC-me acier fondu 7 , 690. 



En operant avec le meme inftrument , apres plufieurs verifications 

 tres-fcrupuleufes , j'ai determine Ies pefanteurs fpecifiques. 



